Rınne: Über Gismondin vom Hohenberg bei Bühne in Westfalen. 1035 
verlust in das rhombische System übergeht und die Aussenflächen 
den gleichartigen Charakter der acht Flächen annehmen, welche eine 
rhombische Pyramide umschliessen. Die Krystalle werden also zu 
‚dem, was sie unter gewöhnlichen Umständen darzustellen scheinen. 
Die Verschiedenheiten in der Auslöschung, welche durch den 
Zwillingsaufbau bedingt waren, hören auf; die Krystalle stellen ein- 
heitliche, rhombische Pyramiden dar. 
Die Veränderungen der optischen Eigenschaften sind sehr be- 
deutende. Während vor der Erhitzung die optischen Axen im basischen 
Hauptschnitte lagen, ist nunmehr die Axe c erste Mittellinie. Die 
Ebene der optischen Axen geht einer der Diagonalen auf der an- 
geschliffenen Basis parallel. 
Die Veränderungen, welche die einzelnen Schliffe erleiden, er- 
geben sich aus dem Obigen von selbst. Von besonderem Interesse 
sind diejenigen P&(o1ı1)-Schliffe, auf denen seitlich, an den Schenkeln 
der dreieckigen Fläche, Orthodomenflächen auftreten (vergl. Fig. 2). 
Letztere heben sich bei Anwendung des Gypsblättehens leicht von 
dem grösseren, nach P&®(oıı) getroffenen Felde ab, da sie ihre 
höheren Polarisationstöne zeigen, wenn letzteres die niedrigeren auf- 
weist und umgekehrt. Nach dem Erhitzen ist dieser auffällige Gegen- 
satz verschwunden. Der früher aus zwei oder drei verschiedenen 
Flächen zusammengesetzte Schnitt ist eine einheitliche Platte nach 
einer Fläche der rhombischen Pyramide geworden. 
Die Basisfläche lässt nach dem Erhitzen den centrischen Austritt 
der optischen Axen um die erste Mittellinie erkennen. Der schein- 
bare Winkel der optischen Axen beträgt, in Olivenöl gemessen: 
2 Ha 242 57 für) TI- Licht. 
p>v. 
Die Doppelbrechung um diese Mittellinie ist schwach und negativ. 
Nicht ohne Interesse ist es, die geringe Grösse des Winkels der 
optischen Axen zu bemerken, insofern als dieses Verhältniss eine An- 
näherung an die optische Einaxigkeit ausdrückt und andererseits eine 
grosse Ähnlichkeit der Gismondinkrystalle in ihrer äusseren Form an 
die eines tetragonalen Minerals gleichfalls unverkennbar ist. 
Die Versuche, die Gismondinsubstanz durch Erwärmen in eine 
wasserärmere, rhombische überzuführen, gelingen verhältnissmässig 
leicht. Unregelmässigkeiten stellen sich ein, wenn die Krystalle aus 
allzu verschieden orientirten Theilen aufgebaut sind, deren Axen dann 
weder vor noch nach der Erhitzung parallel liegen, sodass strahlig 
angeordnete Interferenz-Farbenstreifen entstehen, oder wenn die Er- 
hitzung zu gewaltsam geschieht. 
Sitzungsberichte 1889. 92 
